MICA. 491 



vert (Chroragiiranier), du Sehwarzenstein dans le Zillerthal, 

 par Schafhàutl. 







a 



b 



c 



d 



e. 



t. 



9 



h 



Silice 





44,63 



40,91 



41,30 



37,54 



41,22 



39,88 



40,86 



47,68 



Alumine 





19,04 



17.79 



15,35 



19,80 



13,92 



14,99 



15,13 



15,15 



Oxyde ferri 



ique 



4,92 



11,02 



1,77 



1,80 



26,90 



7,68 



13,00 



5,72 



Ox. manganeux 



» 



» 



» 



0,10 



1,09 



» 



» 



1,05 



Magnésie 





20,89 



19,04 



28,79 



30,32 



4,70 



23,69 



22,00 



11,58 



Potasse 





6,97 



9,96 



9,70 



7,47 



6,05 



9,11 



8,83 



7,27 



Soude 





. 2,05 



» 



et Li 0,65 



1,00 



4,40 



1,12 



» 



1,17 



Chaux 





» 



0,30 



» 



0,70 



2,58 Cl 0,44. 



» 



€r 5,90 



Fluor 





» 



» 



3,30 



0,22 



1,58 



0,95 



» 



trace 



Perte au fe 



u 



0,17 



» 



0,28 



1 ,51 



0,90 



1,30 



0,44 



2,86 



98,67 99,02 101,14 100,16 100,34 99,16 100,26 98,38 

 Densité : » » » 2,746 3,127 » » » 



■Les micas potassiques, ordinairement blancs ou d'une couleur 

 pâle, quelquefois bruns ou verts, a axes optiques écartés de 45 à 75" 

 environ, contiennent peu ou point de magnésie. Leur composition 

 est encore plus variable que celle des micas magnésiens, et.il n'est 

 pas possible d'exprimer par une formule simple les résultats des 

 analyses que l'on en connaît. 



Analyses du mica : ■ i, blanc, do Litchfield, Etat du Maine, par 

 Smith et Brush;^, du val Glendalough, comté de Wicklow en Ir- 

 lande '2E = 70°4'j, par Haughton; k\ blanc verdâtre, mélangé de 

 calcaire et pseudomorphosant la scapolite, de Pargas, par de Ratb 



devient blanc d'argent sans fondre , au chalumeau , et s'attaque 

 imparfaitement par l'acide chlorhydrique); Z, blanc, pseudomor- 

 phosant l'andalousite, de Lisens en Tyrol, par Roth; m, jaune 

 d'or, d'Uto en Suède, par H. Rose; n, gris, à lames courbes, de 

 Broddbo près Fahlun, par Svanberg; o, (margarodi'te) de Mon- 

 roe, comté d'Orange, par Smith et Brush ; p, vert émeraude 



F uch site), du Sehwarzenstein dans le Zillerthal, par Schalhàutl. 





i 



3 



* 



/ 



m 



n 







P 



Silice 



44,60 



44,71 



50,10 



. 44,74 



47,50 



47,97 



46,10 



47,95 



Alumine 



36,23 



30,13 



28,05 



35,29 



37,20 



32,35 



33,84 



34,45 



Oxvde ferrique 



1,34 



4,69 



5,46 



4,12 



3,20 



5,37 



2,90 



1,80 



Oxvde de chrome 



» 



» 



» 



» 



Mn 0,81 1 



n1,50 



» 



3,95 



Potasse 



Soude 



6,20 

 4,10 



9,91 

 1,27 



7,56 

 1,26 



| 8,82 



9.60 

 » 



8,31 

 » 



7,41 

 2,78 



10,75 

 0,37 



Magnésie 



. 0,37 



0,90 



0,40 



0,39 



» 



» 



1,02 



0,71 



Chaux 



0,50 



1,09 



2,41 



0,98 



» 



» 



Cl 0,31 



0,59 



Fluor 



trace 



» 



» 



» 



0,53 



0,72 



0,82 



0,35 



Perte au feu 



5,26 



6,22 



3,87 



5,69 

 100,00 



2,63 



3,32 



4,77 



» 





98,60 



98,92 



99,11 



101,47 



99,54 



99,95 



100,92 



Densité : 2,76 2,793 2,833 



